optischen Eigenschaften des Bleiformiats Pb (COOH). 2 . 
19 
rechte (112) auf, und niemals waren die Sphenoide {lll} und 
{ 112 } oder {lll) nnd {112} an einem Kristall kombiniert. 
Alle Kristallflächen geben scharfe Reflexe mit Ausnahme der 
Sphenoidflächen {112}, deren schon dem bloßen Auge erkennbare 
Wölbung genaue Messungen verhinderte. Die Winkelmessungen 
habe ich mit dem Theodolit-Goniometer nach Czapsky — Modell II 
von Fuess — ausgeführt und in Tab. I zusammengestellt. Ans 
den Winkeln 40° 15' und 53° 18' berechnet sich das Achsen- 
verhältnis a : b : c = 0,74538 : 1 : 0,84656, ein Wert, der mit dem 
von Heusser ermittelten nahe übereinstimmt (siehe Tab. I, p. 21). 
Leider konnte ich deutliche Ätzfiguren durch Einwirkung 
von H o 0, HX0 3 , HCl und H. CO OH auf den Bleiformiatkristallen 
nicht erhalten. Jedoch darf wohl auf Grund der Winkelmessungen 
und der pyroelektrischen Eigenschaften der hemiedrisclie Charakter 
der Kristalle als festgestellt gelten. 
Optische Eigenschaften des Bleiformiats. 
Zur Bestimmung der Brechungsexponenten konnte das natür- 
liche Prisma {110} mit einem inneren Winkel von 73° 24' nicht 
Fig. 3. Messung der Brechungs- Fig. 4. Messung des Biechungs- 
exponenten « und p. exponenten y. 
benutzt werden, da infolge der starken Lichtbrechung Totalreflexion 
eintrat. 
Geeignet war das von den Flächen (HO) und (010) gebildete 
Prisma mit einem Winkel von ca. 53° 18' (Fig. 3). Dieses Prisma 
gestattet, den Brechungsexponenten a der nach der Querschnitts- 
ebene polarisierten Welle und das Minimum der Ablenkung der 
parallel zur Prismenkante polarisierten Welle zu bestimmen. Um 
2 * 
